﻿Einzelne Mineralien. 



-9- 



J. E. Pogue: On a Cerussite Twin from the Mammoth Mine, 

 Pinal County, Arizona. (Amer. Journ. of Sc. 1913. 35. p. 90—92.) 



Flächenreiche Berührungszwillinge nach (130). Keine neuen Formen. 



H. E. Boeko. 



H. E. Boeke: Carbonatschmelzen unter Kohlensäuredruck. 

 II. Über Witherit, Alstonit, Barytocalcit und Strontianit. (Mitt. 

 der Naturf. Gesellsch. Halle a. S. 3. 1913.) 



Die Untersuchungen des Verf. 's schließen sich an die bereits am Calcium- 

 carbonat ausgeführten (siehe dies. Jahrb. 1912. I. p. 91 — 121) an. 



I. Baryumcarbonat. Außer der bereits bekannten umkehrbaren 

 Umwandlung bei 811° ergab sich bei den an rhombischem Baryumcarbonat 

 vorgenommenen Erhitzungsversuchen im Gegensatz zu Calciumcarbonat eine 

 zweite Umwandlung bei 982° mit geringerer Wärmetönung. Beide Umwand- 

 lungen konnten auch optisch durch Erhitzen von Witheritpräparaten im elek- 

 trischen Mikroskopofen und im Kohlensäurestrom bestätigt werden. In einem 

 Präparat _L c verschwand bei 811° die ursprüngliche polysynthetische Zwillings- 

 lamellierung und es traten niedrigere Interferenzfarben auf, eine Platte // c 

 zeigte nach der Umwandlung dieselbe Auslöschungsrichtung ; Weiß höherer 

 Ordnung blieb als Interferenzfarbe erhalten. Hieraus wurde geschlossen, daß 

 /9-BaCOg wahrscheinlich hexagonal ist mit der c- Achse gleich der c- Achse des 

 Witherits und starker (aber gegenüber Witherit geringerer) Doppelbrechung. 

 Bei der zweiten Umwandlung bei 982° wird die Platte isotrop, «-BaC0 3 muß 

 daher regulär sein. 



Schmelzung war bei 1600° und 90 Atm. noch nicht eingetreten; durch 

 Extrapolation ergab sich der Schmelzpunkt zu 1740°. Das Stabilitäts- 

 schema lautet also wie folgt: 



811° 982 1 etwa 1740» 



7-BaC0 3 -<-=->- /?-BaC0 3 «-BaC0 3 -<^^> Schmelze 



Whiterit 



rhombisch- hexagonal regulär 



pseudohexagonal 



2. Das System Baryumcarbonat — Calciumcarbonat ist von be- 

 sonderem Interesse in Rücksicht auf die Minerale Barytocalcit (BaC0 3 . CaC0 3 ) 

 und Alstonit (Mischkristalle vorwiegend im Verhältnis 1 : 1). Die Schmelz- 

 versuche wurden zur Vermeidung der Dissoziation bei möglichst hohem Kohlen- 

 säuredruck ausgeführt und lieferten durch graphische Darstellung der er- 

 mittelten Erstarrungspunkte das in beistehender Figur wiedergegebene Dia- 

 gramm, welches als isodimorphe Mischkristallbildung mit Eutektikum (bei 1139° 

 und 52| Mol.-% CaC0 3 ) und kleiner Mischungslücke zu deuten ist. Die Um- 

 wandlung des BaC0 3 bei 982° wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die 

 Anwesenheit von CaC0 3 erhöht; vermutlich trifft die Umwandlungslinie die 

 Ausscheidungslinie bei 1139° und ruft dadurch Mischungslücke und Eutektikum 

 hervor. Die Umwandlung bei 811° wird indessen durch CaC0 3 erniedrigt. 



